Елена Скугарь
Декор и декупаж. Изучаем техники и материалы в процессе

От автора

Сейчас большой выбор материалов для декора – и в художественных магазинах и в строительных. Что-то можно заменить, что-то нет. Некоторые материалы и техники декора специфичны и прежде чем начинать работать лучше знать, как и с чем работать.

Даже на начальном этапе, при подборе самых необходимых инструментов и материалов лучше точно знать, что необходимо для работы, а что можно отложить на будущее.

Казалось бы, один и тот же материал, но от разных производителей и результат будет отличаться. Поэтому в этой книге есть отдельно глава, посвященная инструментам, которые вам могут понадобиться в работе. И обширная глава по материалам.

Не обязательно сразу изучить все представленные материалы, в этом нет необходимости. Вы можете ознакомиться с характеристиками, что-то взять для себя сразу, а в последующем обращаться к этой книге как к справочнику.

Мастер классы я описываю подробно, с упором на техники, так как их можно перенести на любую другую вашу работу. Главное знать алгоритм и как ведут себя материалы, используемые в работе.

Начнем?

Глава 1 Инструменты

1 Кисти

Существует огромное количество вариантов, но для начала нам понадобиться не так много. Да и в дальнейшем, думаю появятся любимые удобные кисти и другие нет смысла покупать.

Поэтому здесь я напишу о минимальном запасе, который нужен в любом случае.

Синтетические плоские кисти

Подходят для работы акриловыми красками, для лакировки и создания различных эффектов.

ВАЖНО! Натуральные кисти для работы с акрилом не подходят – быстро портятся.

Фирмы разные, но какая лучше всего подходит для работы можно выяснить только опытным путем. Мне нравятся кисти фирмы «Decola» и «Палитра» Кисти фирмы Рублев для меня жестковаты.

Размер указан цифрами – чем выше, тем шире кисть. Только учитывайте, что у разных фирм размеры могут не совпадать.

Пройдемся по размерам

Кисть от 2 см.

Самая ходовая в нашей работе. Именно ее мы используем при покраске, лакировке, грунтовке, нанесении мордана и клея

Кисть до 1 см.

Подходит для подрисовки, окрашивания кантиков, бортиков узких деталей. Не самая обязательная кисть, но с ней удобнее.

Скошенная кисть до 1 см

Подходит для прорисовки теней и тонировки уголков.

Обмакиваем в медиум (смесь для повышения прозрачности краски) и кончиком набираем каплю краски. Делаем пару мазков по бумаге чтобы краска смешалась с медиумом и проводим линию по контуру, создавая легкую тень.

Кисть с номерами 1,0, 00 и 000

Для самой мелкой подрисовки, разных тонюсеньких линий, усиков и завитков

Кисть от 2,5 см

больших площадей лучше использовать размер от 20 и выше, так называемые флейц-кисти.

Краску набираем влажной кистью, на самый кончик и аккуратно разносим по поверхности. Так вы сохраните кисти дольше и при окрашивании на работе не будет следов кисти.

Акрил – это частицы полимера в водной среде и после просушки он нерастворим. Если сильно макать кисточки в краску, постепенно акрил начнет скапливаться у основания (там сложно его промыть из ворса) и испортит кисть.

ВАЖНО! Кисть должна быть обязательно влажная – макнуть в воду и отжать.

Если не хотите увидеть на работе следы от кисти, краску наносим по чуть-чуть, тонким слоем растягиваем от края до края. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый, иначе от полос не избавиться.

ВАЖНО! Краску наносим именно от края до края, не с середины, чтобы не появлялось характерных поперечных следов от кисти.

Лак наносим точно таким же способом – влажной кистью набираем на кончик и растягиваем.

Совет – кисти для лака должны быть только для лака.

После работы кисточки тщательно промыть в теплой мыльной воде. В процессе работы их нужно держать в стакане с водой.

ВАЖНО! Кисти толщиной менее 8 мм, в воде не хранить – сразу мыть и ставить сушить. В противном случае ворс быстро сломается и кисть можно выбрасывать.

Для создания различных эффектов – камень, мрамор, для патинирования. Подходят старые, использованные кисти, непригодные для лакировки и краски. Поэтому совет – никогда не выбрасывайте кисточки, им всегда можно найти применение.

2 Щетинные кисти

Незаменима в технике сухая кисть, для эффекта припыленности, для создания фактуры. Ворс у щетины более пышный и жесткий, поэтому для создания некоторых фактур подходит как можно лучше.

Если сделать мазки крест-накрест, получим эффект ткани, параллельные мазки помогут создать эффект деревянной поверхности.

Для работы с водными морилками эта кисть тоже незаменима – ворс возьмёт ровно столько морилки, сколько нужно и точно также легко отдаст деревянной поверхности.

Трафаретная кисть

Подходит для нанесения узоров и рисунков через трафарет, особенно, если много тоненьких линий – губка не всегда может аккуратно попасть.

У кисти жесткая щетина и ровный круглый край. Краску наносим тампонирующими движениями, строго вертикально.

2 Абразив – шлифовальная бумага и бруски

Просто необходима – шлифовка дерева (форс от водных средств поднимается всегда0, выравнивание поверхности при лакировке, создание эффектов состарености – потёртости, проявление нижних слоев. При перекраске старой мебели шлифовальная бумага нужна, чтобы снять старые слои краски и лака.

Представляет собой лист бумаги или ткани, на который нанесен абразив. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, это зернистость.

Наждачная бумага 60-80

Идеальна для грубых работ – прошкурить необработанное дерево, чуть сточить острые края

Наждачная бумага 120-150

Подходит для шлифовки деревянной поверхности (в первую очередь фанера) После того, как мы поработаем водными средствами на фанере мелкие ворсинки поднимаются и на ощупь поверхность шершавая. Проходим наждачкой 150, срезая эти ворсинки.

Для некоторых имитационных техник такая наждачка просто необходима (к примеру, имитация дерева).

Я еще использую, когда нужно «срезать» лишнюю часть картинки, после того как приклею картинку на работу.

Срезать после полной просушки, строго под углом 45 градусов движениями поперек края.

Наждачная бумага 180-250

Более мягкая, подходит при создании гладкой поверхности при лакировке. Три слоя лака – шлифовка наждачкой 250-320, следующие три слоя и так до того момента, пока поверхность вас устроит.

Подходит при работе со шпатлевкой, к примеру, чуть подправить объёмный трафаретный узор. И для создания потертостей на работе

Наждачная бумага 360-400

Используется для последних слоем лакового слоя, для заглаживания слоя краски, эффектов легкой потертости.

Наждачная бумага 600-800

Подходит для финиша, мягкого заглаживания, полировки и создания матовой поверхности матирование) ⠀

Для ручной шлифовки деревянных элементов наждачку закрепляют на брусках или специальных держателях, также удобно пользоваться губками с абразивом.

⠀⠀⠀⠀⠀Мне нравится работать шкуркой на основе ткани, желательно влагостойкая, при длительном использовании шкурка забивается и зернистость падает. Но можно пропылесосить или даже помыть. Возможность мокрого шлифования окрашенного дерева даёт отличный результат.

⠀⠀⠀⠀⠀Ещё рекомендую обратить внимание на абразивную сетку, хотя ее обычно применяют для шлифовки стен при ремонте, она тоже хорошо справляется с деревом, меньше забивается, только нужно выбирать мелкое зерно.

ВАЖНО! Оцените поверхность, которую собираетесь отшлифовать и выберите наждачку по зернистости так чтобы зерно не царапало древесину, иначе вы усложняйте себе работу, например, строганную сосну можно начинать шлифовать 120 зерном и заканчивать 240.

Абразив на поролоне

Продается в строительных магазинах, три вида. Разделение также, по зернистости – 80,100 и 180.

Лучше всего подходит для сложных заготовок неправильной формы – круглые. Овальные, с узкими проемами. Такую губку легко сложить, изогнуть и работать.

Когда забьется, можно постирать. Подходит для мокрого шлифования.

Наждачка на бруске

Продается в строительных магазинах, три вида. Разделение также, по зернистости – 80,100 и 180.

Абразив нанесен на брусок из плотного поролона, не гнется.

Удобен для работы с деревом, если нужно отшлифовать внутри узкой ниши (главное, чтобы брусок поместился внутри). При деликатном снятии верхнего покрытия – поверхность ровная, нет риска, что при неправильном наклоне руки часть покрытия снимается сильнее (так бывает, если работать обычной наждачкой).

Подходит для мокрого шлифования, можно промыть под теплой водой и высушить.

3 Мастихины и шпателя

Используются в разных техниках при работе со структурными пастами или со шпатлевкой – нанести рисунок через трафарет, при создании, при создании объемных работ- картин, фотофонов, при имитации каменной и деревянной поверхности.

Мастихин внешне выглядит как небольшой мастерок – лопатка (может быть разных форм) и деревянная ручка.

Для первых работ лучше выбрать мастихин овальной формы, со скругленными краями.

Он не дает резкий линий, и удобен при нанесении пасты через трафарет.

4 Медицинский скальпель

Не обязательный инструмент, но с ним удобнее работать с распечатками.

Ножницами сложно отрезать ровный край – в этом случае скальпель лучший вариант.

Кладем металлическую линейку на край и острым кончиком отрезаем ненужное. Кроме того,. если нужно отрезать лишний 1-2 мм, ровно получится только скальпелем.

ВАЖНО! В работе используем только металлическую линейку – любую другую скальпель может испортить.

Продается в любом магазине медтехники.

5 Трафарет

Трафарет (от итал. traforetto) – это некий шаблон, который используют для нанесения на разные поверхности различных рисунков.

Они представляют собой оригинальные узоры, рисунки на цветочную или животную тему, имеют вид текста и т.д.

Виды трафаретов:

1. Фоновые – чаще всего это мелкие орнаменты, завитки, которыми очень удобно оформлять фон декупажной работы. К ним же относятся фактурные трафареты – кирпич, каменная кладка, черепица, кора дерева и т.п.

2. Бордюрные – равные по всей длине орнаменты, которые удобно использовать на бордюрах, боковинах шкатулок и пр.

3. Текстовые – трафареты с буквами, словами, фразами, например, названиями месяцев года для вечных календарей или праздничными поздравлениями.

4. С орнаментами – самые распространенные трафареты с различными стилистическими, этническими и пр. орнаментами.

5. С рисунками – силуэты людей, животных, растений, предметов живого и неживого мира

Трафареты для декупажа могут быть изготовлены из разных материалов, от этого зависит – одноразовый трафарет или многоразовый. Бывают гибкими и твёрдыми.

Твёрдыми трафаретами удобно пользоваться на ровной гладкой поверхности, гибкие хорошо ложатся на ткань, кожу, фигурные элементы (например, круглые шкатулки).

Некоторые трафареты обладают клеевой основой – это очень удобно, так как позволяет тщательно закрепить трафарет и не допустить его съезжания.

Трафареты различаются по толщине.

Тонкие трафареты, до 1 мм хорошо подходят для нанесения узора красками, более толстые лучше использовать для создания объёмного декора, используя пасты, 3D гель или шпатлевку.

Основные правила работы с трафаретом

* Подготовить поверхность под трафарет. Дать хорошо просохнуть нижним слоям.

* Расположить трафарет и надежно зафиксировать. Если трафарет не на клеевой основе, крепим с помощью малярного скотча для деликатных поверхностей. Обычный бумажный скотч тоже подходит, но с ним работать нужно осторожно – есть риск., что в последствии он потянет за собой нижние слои (проще всего несколько раз приложить скотч к любой ткани, чтобы снизить его липкость)

* Краску наносим методом набивки, тампонирующими движениями (используем плотные кисти или мелкопористые губки)

* При работе с объёмными пастами работаем мастихином (или пластиковой карточкой). Мягкими плавными движениями, не отрывая резко от поверхности мастихин. Трафарет снимаем сразу, придерживая за край и не отрывая резко от поверхности. Все делаем плавно, без резких движений.

Если трафарет небольшой и не полностью закрыл нужную нам поверхность, рельеф наносим в несколько заходов. Сначала наносим рисунок на весь трафарет, сколько хватает и сушим.

Затем, после высыхания, накладываем трафарет на оставшуюся свободную часть, совмещая рисунок, и заканчиваем рельеф.

Трафарет сразу моем, в противном случае он будет испорчен.

Трафарет на клеевой основе моем без использования салфеток, сушим и размещаем на подложке.

Со временем клеевой слой частично сходит. В этом случае замачиваем трафарет в мыльном растворе, пальчиками скатываем остатки клея и сушим. После просушки или работаем как с обычными трафаретами, или наносим специальный спрей-клей для трафаретов.

6 Молды

Силиконовые молды – это формы для изготовления объемных предметов, чаще всего изготавливаются из силикона и используются:

в кулинарии, для приготовления кондитерских шедевров;

молды силиконовые для пластики;

мыловарения;

для изготовления изделий из полимерной глины;

3D-изделия.

В декоре это самый простой способ добавить объём на работу и сделать нашу композицию более сложной, интересной (главное, чтобы это соответствовало нашей задумке)

Молды отличаются по жесткости, особняком идут очень тонкие, неглубокие молды и коврики для айсинга. (Айсинг – с английского это слово переводится как «глазурь», полное название – "королевская глазурь" (Royal Icing). Айсинг пришел к нам из Англии, где кондитеры при дворе монарших особ украшали изящным, тонким кружевом торты).

Коврики отличаются от обычных молдов гибкостью, тонкими и неглубокими линиями узора.

Чем можно заполнять молды

1 Двухкомпонентный пластик

Плюсы – ровный, гладкий элемент за 10 минут. Затекает в любые тонкие завитки молда. После застывания можно немного нагреть и изогнуть по работе. Минус – нужно работать быстро, из-за скорости застывания, обязательно выдерживать точные пропорции. Перед покраской обязательно грунтовать.

2 Гипс

Недорогой доступный материал, после застывания нельзя изменить форму, хрупкий

3 Самотвердеющая масса для лепки.

Легко работать, можно в сыром виде сразу приклеивать к работе, хорошо тонируется после высыхания. Немного дороговат и частично хрупкий – при сильном ударе наш декоративный элемент из самотвердейки может отколоться.

4 Древесная пульпа

Удобная в работе. После застывания можно нагреть и изогнуть по форме. Для тонких молдов с изящными завитками не подходит.

Алгоритм работы с молдом (самотвердеющие массы):

1 Присыпаем тальком

2 Массу вдавливаем в глубину молда, плотно утрамбовываем. Излишки снимаем шпателем или ножом.

3 Аккуратно вынимаем (если работаете с самоотвердевающей глиной. Можно на несколько минут отправить в морозилку, потом проще вытащить отливку).

4 Сушим. Или, если есть необходимость, сразу приклеиваем к нашей заготовке, изогнув ее по форме.

Чем можно заполнять коврик для айсинга.

1 Грунт Сонет

Художественный материал, вязкий, белого цвета, после высыхания кружево гибкое, хорошо тянется, усадка незначительна. Тонировать можно в массе, до создания кружева и уже готовое кружево.

2 Моделирующий гель Luxart

Текстура геля напоминает мягкое масло, плотное. У производителя есть прозрачный гель и тонированный в разные оттенки. Кружево гибкое, эластичное, хорошо тянется, не дает усадку

3 Моделирующий гель Таир.

Кружево плотное, прозрачное, хорошо тянется. Легко возвращается в исходное состояние. Не дает усадку. Липнет! Хранить каждое кружево отдельно, в файле.

4 Акриловый герметик

Кружево плотное, усадка минимальная. Хрупкое – при растяжении рвется. Можно уплотнить, если добавить клей момент монтаж (50:50)

5 Клей акриловый VGT «Лучше гвоздей», «профессионал»

Можно использовать белый и прозрачный.

Кружево гибкое, эластичное, тянется. Кружево из прозрачного клея более мягкое, дает небольшую усадку. Немного подлипает после просушки.

6. Клей момент монтаж

Кружево гибкое, эластичное. Из белого клея кружево более плотное, жесткое, гнется, но почти не тянется. Подходит и для ковриков для айсинга, и для неглубоких молдов.

Кружево из прозрачного клея более мягкое, дает небольшую усадку. Немного тянется, обратно форму не сохраняет – если потянуть, остается в растянутом состоянии.

Немного подлипает после просушки.

7. Эластичный гель от проАрт

Белый, хорошо наносится. После просушки кружево мягкое, немного тянется, дает хороший отпечаток, не проседает. Сохнет 4-5 часов

8 Паста эластичная ProArt

Белая, эластичная, легко наносится. В состав входит наполнитель, очень мелкий песочек (это слышно при нанесении), но это не мешает созданию кружева. Немного проседает при просушке. Паста намного чище ложится и так же легче снимаются излишки в перемычках.

Рисунок проработан более четко, чем в случае с гелем. Кружево гибкое, но тянется очень слабо, практически не изменяет размер.

Алгоритм нанесения

1 Массу наносим на коврик, аккуратно заполняем рельеф. Очень важно плотно загнать массу в глубину мелкого узора. Мастихином или пластиковой карточкой снимаем излишки.

2 Сушим 4-5 часов.

3 Растворителем (646) или ацетоном проходим по верхушкам рельефа и убираем пленочку между рисунком узора.

В случае с эластичной пастой ProArt перемычки можно убрать влажной салфеткой.

4 Подцепляем и снимаем с коврика.

В случае с тоненькими молдами есть небольшой нюанс.

Работаем клеем VGT, клеем момент монтаж или акриловым герметиком. После того, как нанесли массу оставляем на просушку на 1-2 часа. За это время на поверхности образуется пленка, но внутри клей еще влажный. Аккуратно пальчиком продавливаем весь рельеф, выгоняя пузырьки воздуха из глубины.

И оставляем на просушку на 6-8 часов

Эластичное кружево можно приклеивать к заготовкам сложной формы, можно декорировать елочные игрушки, можно вырезать отдельные элементы для точечного декора.

Глава 2 Принтер

Существует два принципиально разных устройства для печати – лазерный принтер и струйный принтер.

Основное отличие лазерного принтера от струйного в том, что лазерный печатает порошком, а струйный – жидкими чернилами. Из разницы технологий и вытекают все достоинства и недостатки данных типов принтеров.

1 Лазерный принтер

Существует множество видов лазерных принтеров, но все они имеют примерно одинаковое устройство и идентичный принцип работы.

В лазерном принтере на бумаге создается намагниченная область, к которой подается тонер.

Тонер – мелкий порошок чёрного цвета. В цветном аппарате применяется фиолетовый, жёлтый и синий краситель.

Порошок состоит из частичек полимеров, покрытых красителем, содержащим магнит и регулятор заряда.

У разных производителей порошок отличается по размеру зерна, намагниченности и дисперсности, поэтому нужно заправлять картридж только тем тонером, который предназначен для конкретной модели.

Затем бумага помещается в так называемую печь.В ней порошок плавится и фиксируется на бумаге. Окончательная фиксация происходит после охлаждения листа, когда краска застывает.

Благодаря этой технологии, мы можем печатать нужные нам изображения на обычной бумаге, так как пигмент на нашей распечатке не боится водных средств.

Плюсы

Водостойкость документов – порошок не растворяется.

Неприхотливость к бумаге – порошок запекается практически на любой бумаге.

Чёткость тонких линий – порошок не расплывается вдоль волокон бумаги.

Скорость печати – не нужно ждать, пока порошок высохнет (впитается) в бумагу. Скорость печати в разы выше, чем на струйных устройствах и составляет десятки страниц в минуту.

А раз нет жидкостей, то ничего не засыхает и не застаивается, лазерный аппарат всегда готов к использованию.

Минусы

Стоимость. Лазерный принтер обычно в несколько раз дороже, особенно цветной.

Качество печати, особенно при цветной печати, как это нужно нам. При цветной печати порошок не смешивается по цветам, поэтому печать фотографий не отличается качеством.

Стоимость расходников (даже при заправке картриджей) значительно дороже, чем в струйной технологии.

2 Струйный принтер

Плюсы

Доступность для покупки: огромный выбор устройств на любой кошелёк.

Невысокая стоимость расходных материалов, особенно если вы выбираете вариант с СНПЧ (непрерывная подача чернил).

Очень хорошее качество печати за счет смешивания жидких чернил

Большинство современных устройств уже оснащены сканером (формат МФУ), что очень удобно для дома.

Минусы

Капризность к простоям и нерегулярной печати. Чернила иногда подсыхают после долгих простоев. В принтерах с СНПЧ печатать необходимо каждые 2-3 дня, в противном случает чернила в дюзах пересохнут, а это дорогостоящий ремонт.

Отсутствие водостойкости на обычных офисных бумагах.

Качество печати на обычных офисных бумагах ниже, чем в лазерной технологии, т.к. жидкие чернила растекаются вдоль волокон бумаги.

Низкая скорость печати, порядка 4 минут на 1 фотографию формата

Необходим минимальный уровень знаний при пользовании струйной техникой (делать тест дюз, запускать прочистки). Просто нажимать кнопку и получать результат – не всегда работает.

При работе струйного принтера, чернила, идущие из картриджа, проходят специальные сопла, а затем попадают на бумагу.

Крохотные отверстия сопла, переносят жидкие чернила в виде микрокапелек на поверхность бумаги, создавая картинку

В разных моделях принтеров разное количество сопел. В среднем – от 16 до 64 штук, однако многие принтеры из новых линеек могут похвастаться большим количеством сопел

Исходя из этой особенности, каждый символ при печати задействует все сопла одновременно и ключевой показатель скорости печати – количество символов за одну секунду, однако для более удобного и понятного расчета используется другой показатель – количество страниц за единицу времени.

Хранение чернил на струйном принтере

Первый Вариант – Патрон с чернилами, (составной частью которого и является головка принтера). Отдельная емкость, которая связана с картриджем специальным шлейфом и обеспечивает головку чернилами при печати.

Второй вариант –СНПЧ, устройство чернила к печатающей головке из пополняемых резервуаров.

Устройство состоит из резервуаров для чернил, соединённых силиконовым шлейфом с картриджами или капсулами, расположенными на печатающей головке.

Так как СНПЧ полностью герметична (кроме отсека стабилизации давления), разрежение компенсируется поступлением чернил из ёмкостей-доноров по многоканальному шлейфу в картриджи СНПЧ.

Для нас второй вариант наиболее подходящий с зрения расходов и обслуживания.

Главное, что нужно учитывать при работе с принтером с СНПЧ– при длительном простое принтера (неделя и больше) происходит высыхание остатков красителя на соплах печатающей головки.

Да, принтер умеет сам автоматически чистить печатающую головку. Но также возможно провести принудительную очистку сопел из соответствующего раздела настройки драйвера принтера.

Учитывайте, что при прочистке сопел печатающей головки происходит интенсивный расход красителя. Плюс при этом значительно снижается время пользования впитывающей прокладки, замена которой также нужно проводить специалистами.

Особенно критично засорение сопел печатающей матрицы принтеров Epson, Canon. Если штатными средствами принтера не удалось очистить сопла печатающей головки, то дальнейшая очистка и/или замена печатающей головки проводится в ремонтных мастерских.

3 Бумага для распечаток

Мы работаем с водными материалами поэтому выбор бумаги для наших распечаток зависит от того, на каком принтере будет напечатано изображение.

На струйном принтере мы работаем только с фотобумагой. На лазерном подходит любая бумага, но предпочтительно использовать обычную офисную (это и дешевле, и надежнее в некоторых техниках переноса изображений)

Фотобумага

Главное отличие фотобумаги от обычной офисной – наличие специального покрытия бумажной основы, которое впитывает основную долю чернил и не пропускает их глубоко в материал. Это обеспечивает защиту водных пигментов от тех водных материалов, которыми мы работаем, четкость и яркость цветов, защиту от выцветания и механических повреждений отпечатка.

Используя эту информацию, перед началом работы мы можем выбрать, какую именно распечатку мы будем использовать в работе.

Более подробно о распечатках поговорим в следующей главе.

Глава 3 Материалы

Здесь рассмотрим самые распространенные материалы, которые чаще всего используются в работе.

1 Грунт

Перед началом любой работы нужно определиться, нужен грунт в данном конкретном случае и если да, то какой.

ВАЖНО! Универсальных грунтов не бывает, это просто маркетинговый ход.

Грунт необходим, в случае

1 Нужно усилить адгезию – на стекло, пластик, лакированную поверхность

2 Перекрыть слои, если существует риск, что могут проявиться пятна на свежей светлой краске.

3 Сократить расход краски, особенно если нужно перекрасить темную поверхность в светлую.

4 Сгладить неровную поверхность

5 подготовить деревянную заготовку к работе.

Исходя из перечисленного определяемся какой именно грунт нужен.

Задача – предварительная подготовка деревянной заготовки к работе

1. Фанера

Используем грунт глубокого проникновения

Запечатываем верхний лист шпона, чтобы фанера не вспучивалась, не поднимала краску, меньше подвергалась воздействию во влажных помещениях.

Фанера напоминает слоеный пирог, внутренние слои пропитаны клеем, поэтому наша задача защитить поверхность заготовки, верхний слой шпона. При этом, грунт не помешает дальнейшему декору морилками или пропитками.

Пропитываем грунтом (если концентрат, разводит в той пропорции, которая указана производителем на этикетке), просушиваем и такие заготовки можно спокойно хранить до того момента, пока они не понадобятся в работе.

Когда мы пропитываем заготовку грунтом, ворс поднимается и поверхность становится шершавой. Сушим заготовку и аккуратно зашкуриваем. И наносим еще один слой грунтовки.

ВАЖНО! Грунт проникает на глубину верхнего листа шпона, так как далее идет клей. Поэтому достаточно 1-2 слоев грунта.

2 Дерево

По своей структуре очень пористый, дышащий материал, быстро впитывает воду, может деформироваться, трескаться и выгибаться.

Чаще всего на заготовку матера используют сосну или ель, это самый мягкий и пористый материал. Лучше всего по возможности брать заготовку из лиственницы – дороже, но намного качественнее. И рисунок дерева красивый.

Липа как губка впитывает воду и при этом немного разбухает. Так как чаще всего заготовки из липы это баночки с крышечками, туески с крышками, круглые шкатулки с крышками, проблема в декоре именно с крышками.

Чтобы стабилизировать липовые заготовки мы используем или грунт глубокого проникновения для дерева, или грунт Otex неводный (в дальнейшем нельзя использовать морилки), или лак цапон (также морилками пользоваться нельзя.)

3 МДФ

Материал, из которого сделаны такие заготовки это прессованная бумага и картон. Поэтому грунтовать такие заготовки нужно обязательно.

Самый оптимальный вариант – использовать лак цапон. Это неводный лак, очень жидкий, хорошо проникает в структуру и склеивает волокна бумаги. Сохнет быстро, но полная просушка 2-3 часа. Наносим на поверхность МДФ заготовки тряпичным тампоном. Сушим, шкурим и наносим второй слой. Сушим.

Лак цапон можно заменить на шеллак, то последний намного дороже. Можно в качестве грунта использовать другой неводный лак, но это дороже, и такие лаки имеют более плотную структуру и и глубоко проникнуть в картон не может.

Задача – усилить адгезию

Теперь нужно определиться, с какой поверхностью будем работать

1 При работе с деревом или фанерой.

Адгезию усиливать нет необходимости

2 При работе на стекле и пластике

Используем специальный грунт по сложной поверхности

*Любой художественный грунт, созданный специально для стекла или пластика.

*Строительный грунт Tikkurila Otex, это профессиональный грунт с высокой адгезией

Наносится кисточкой или валиком. Просушка 24 часа минимум.

ВАЖНО! Используем не водные грунты.

Техника нанесения

Стекло обезжириваем спиртом или ацетоном (или моем с использованием средств для мытья посуды). Наносим один-два слоя грунта с полной просушкой. Красим тонкими слоями. Опять-таки просушивая каждый слой.

Шкурим очень мягкой наждачкой -600-800. А лучше вообще не шкурить, изначально ровно наносить.

3 При работе с кожей и другими гибкими поверхностями

Используем грунт, который после полной просушки остается гибким – самый оптимальный вариант – грунт «Сонет».

Или аэрозольный лак + краска (строительные не подходят, они не эластичные)

Перед грунтованием обязательно проходим ацетоном или спиртом по поверхности – обезжириваем ее. А в случае, если поверхность кожзам, снимаем таким образом краску (вдруг она там есть) иначе есть риск, что краска в последствии пройдет сквозь слои в виде некрасивых желтых пятен.

4 При работе с металлом

Используем шеллак или лак цапон.

Металлическую поверхность слегка зашкуриваем, затем наносим лак. И тот, и другой очень жидкие, образуют тонкую пленку на поверхности, усиливая адгезию краски с металлом.

Нам в первую очередь интересно для тонировки фурнитуры, которую иногда, если работа требует, нужно перекрашивать. Шеллак и лак цапон подходят в этом случае лучше всего.

Задача – Исключить миграцию старого покрытия и появление пятен при перекраске.

Чаще всего так происходит, если перекрасить старую мебель. Еще один вариант – работа с сосновой заготовкой (здесь есть риск что тонины мигрируют сквозь светлую краску, особенно на сучках).

Используем специальный грунт-изолятор. Оп создает хорошую пленку на поверхности, запирая все ненужное на нижних слоях.

Я использую изолятор фирмы lakkras, мне он нравится.

Но можно поискать у других фирм, которые есть в городе или в интернет-магазинах.

Задача –Сгладить поверхность

На шкатулках из дерева, если нужна идеально ровная поверхность на картине, или нужно скрыть четкий рельеф дерева (имитация металла или фарфора) на первом этапе перекрываем деревянную поверхность грунтом.

Выбираем грунт, который имеет вязкую консистенцию и способен закрыть мелкие поры и неровности деревянной поверхности, при этом после просушки хорошо шкуриться.

Я использую грунт Левкас фирмы Таир

2 Краска

В нашей работе используем акриловые краски. Это краски на водной основе, без запаха. В состав входят полимерные составляющие, которые после высыхания образуют плотную нерастворимую пленку.

Выбор акриловых красок огромный, как по цвету, так и по составу, по консистенции.

Акриловая краска универсальна с точки зрения художественных приемов и техник. Густая краска позволяет сделать мазок мастихином, причем нет необходимости сушить сутки, достаточно пары часов. Если разбавить краску водой (или разбавителем красок), можно получить эффект акварельного рисунка – мазки кистью будут полупрозрачные, воздушные. При этом сохнет такой слой очень быстро.

При выборе красок обратите внимание на следующие показатели, характеризующие свойства краски.

1 Укрывистость. Это способность краски перекрыть нижний слой другого оттенка. Указывается на баночке в виде вот таких значков.

Первый вариант – это краска, которая закроет со второго слоя. Последний – практически всегда будет проглядывать нижние слои. Это можно использовать в акварельной технике лессировки.

2 Светостойкость

Показывает, насколько краска устойчива к солнечным лучам, обозначается звездочками

Стоит отдельно упомянуть меловые краски.

Это не отдельный вид, это все те же акриловые краски, только в состав добавлено больше наполнителя, который дает густоту, лёгкость к истиранию и матовую, бархатистую поверхность после высыхания.

Такой наполнитель есть в любой акриловой краске, только в меловой его намного больше и соотношение латекс-гипс смещено в сторону последнего.

Перечисленные плюсы можно равнозначно отнести и минусам. Легкость к истиранию дает возможность создавать красивые винтажные эффекты. Потертости, но при этом краску необходимо защищать лаком или воском на финише.

Краска густая, дает матовую, бархатистую поверхность, но и наносить ее, если нет цели оставлять следы кисти нужно уметь.

Но в целом это обычная акриловая краска, свойства которой определяются ее составом.

При выборе краски решите для себя, куда ее будете наносить, какую степень матовости нужно получить, будет ли впоследствии предмет подвергаться механическому воздействию, и в какой вообще технике будут использовать.

Разница красок разных производителей зависит от состава красок и количества, и тонкости помола пигментов. В состав художественных красок входит пигмент, растворенный в акриловой основе. Тонкость помола, количество пигмента влияют на качество акриловых красок. Чем меньше помол, тем лучше растворяется.

У хорошего производителя большое количество мелко молотого пигмента, краска становится густой. У плохого производителя мало пигмента и к акриловой основе добавляют загуститель

Еще одно отличие между краски разных производителей – оттенки одного цвета практически всегда будут отличаться, иногда даже на несколько тонов.

Художественные краски

1 Краски фирмы «Таир»

Густая краска, хороший пигмент мелкий помол. Большой выбор оттенков. Смешиваются между собой, можно использовать как пигмент.

Мы можем получить нужные цвета смешивая краски, но, если опыта мало, лучше приобрести нужные оттенки, у Таир их много.

В любом случае должен быть базовый набор: Красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый, коричневый.

Желательно приобрести оранжевый, бирюзовый, умбра жженая, умбра натуральная, сиена, марс коричневый, охра золотая.

2 Фирма Wizzart

Хорошо пигментированы, не конфликтуют, дают чистые оттенки при смешивании

3 Краски фирмы Plaid

Ответственный производитель, хороший пигмент.

4 Краски Pebeo

Дорогие, но очень хорошего качества.

5 Poly Color

Очень красивые оттенки, хорошо смешиваются, приятная текстура. Стоимость высокая, но они этого стоят.

6 Краска-грунт Pro Art

Краска укрывистая, стойкая. Расход минимален. Пигмент стойкий и насыщенный. Очень красивые, сложные оттенки.

Для подрисовки не совсем подходит, нужно приноровиться.

7 Ладога «Невская палитра»

Латексная краска. Полупрозрачные, яркие цвета. После нанесения дает плотную пленку, не шкурится, что не всегда удобно.

Зачастую конфликтует с водными лаками (лак скатывается с поверхности). Есть уникальные красивые оттенки. Я использую в техниках лессировки или для тонировки других красок.

8 Краски китайского производителей.

Пигмент слабый, не укрывистая, не подходит для смешивания или подрисовки

9 Тури дизайн.

Не рекомендую покупать для нашей работы.

Тестировала несколько баночек, для меня не подходят в декоре, тонировке подрисовке

Строительные краски

Белая краска расходуется чаще, поэтому я беру банку в строительном магазине. Тиккурила евро мат 3. Матовая укрывистая краска. После просушки хорошо шкурится и выглаживается.

Колеруется любыми акриловыми красками. Я использую «Таир» или «Ладога». Для колеровки.

Металлики

1 Wizzart краска

Очень красивые оттенки, хороший выбор сложных оттенков.

2 Cadence Dora Metallıc Paint

Яркие сочные цвета Кр.оме традиционных цветов металлов (золото, серебро, бронза, платина) в палитре есть красивые цветные металлики

3 Таир

Немного прозрачная, нужно наносить несколько слоев.

Дает красивый металлический блеск

Разбавитель краски

Глянцевый, без матирующих частичек. Разбавляет краску без потери яркости и укрывистости.

Таир

Гелеобразный, глянцевый. Хорошо смешивается с краской. Немного замедляет высыхание.

Замедлитель высыхания

Необходим для перетекающих, градиентных эффектов.

Для техники сфумато

Не меняет цвет, структуру и состав краски.

Медиум для перетекающих эффектов

Подходит для техники сфумато, для создания дымки на работе. Акварельных эффектов.

Добавляет пластичности краски, немного замедляет высыхание.

Наиболее подходящий медиум фирмы Stamperia (Италия).

Витражные краски

Краски для стекла и металла, прозрачные лаковые. Не нужно покрывать лаком, на основе уайт спирита, долго сохнут. Разбавляются специальным составом (медиум-разбавитель витражных красок).

Марабу

Pebeo

Большая палитра, сложные оттенки.

Lefranc&Bourgeois

Витражные краски прозрачные для стекла Lefranc&Bourgeois Vitrail подходят для декорирования стекол, пластика, ацетатной и декоративной керамики. Обладают хорошей цепкостью почти со всеми поверхностями. Могут смешиваться между собой. Светостойкие, если не попадают на долгое время под прямые солнечные лучи.

Если нужен непрозрачный эффект, подходят краски керамике (Pebeo)

Краски Ceramic на основе органического растворителя – сольвента. Можно наносить на глиняные изделия, дерево, холст. Имеют очень высокую светостойкость. Краски можно смешивать друг с другом.

Для сохранения блеска краски необходимо предварительно нанести грунт для пористых поверхностей. Чтобы избежать потеков при нанесении краски на выпуклые поверхности, на кисть набираем совсем немного краски.

Эмалевые краски

ProArt

На водной основе. Эластичная и укрывистая.

Можно наносить на кожу, стекло, металл, дерево.

Подходит для перекраски мебели из любых материалов. Рекомендована производителем для перекраски кухонь, ламинированной и полированной мебели

Можно запечь при температуре 160 градусов.

На сольвентной основе

Аналог Pebeo по керамике, только дешевле.

Сохнет 24 часа. Укрывистая, Оттенки есть плотные укрывистые и легкие, лессировочные. Подходит для техники перегородчатой эмали. Большая палитра цветов.

Не требует закрепления после высыхания. Идеально ложится и "намертво" держится на любых поверхностях. Идеальна для росписи сложных поверхностей, таких как – стекло, керамика, пластик.

Возможно нанесение кистью или наливом, в зависимости от выбранной техники. Краски можно смешивать между собой для получения дополнительных оттенков. Консистенция жидкая и текучая, очень пластичная при нанесении.

Для прозрачности краски в нее добавляют лак-разбавитель ProArt

Меловые краски

Специфичный материал, поэтому используется для определенных целей

Отличие от обычной художественной в составе. Производитель добавляет мел, мраморная крошка.

Подходят для окрашивания предметов, не подходит для подрисовки и декупажа. Пигмент крупного помола, много мраморной муки. Его задача – плотно держаться на поверхности.

Краски, которые нам не подходят

* Акварель – краска состоит из пигмента, растворимого водой. Предназначена для техник рисования на акварельной бумаге

* Гуашь – это растертые пигменты, смешанные с белилами. В зависимости от цели использования в состав гуаши добавляют разные компоненты.

В декоре не подходит – выгорает, толстый слой трескается, размывается водой.

* Темпера. Это пигмент, который растворен в определенной эмульсии (составов эмульсии зависит от того, для чего предназначена темпера).

Подходит для художников, иконописцев, для росписи миниатюр

Профессиональные строительные краски.

Мы можем использовать только отдельные, проверенные

Колеры – водный пигмент. Использовать можно, но нужно знать нюансы и учитывать их свойства размываться.

Масляные краски. Используем крайне редко, в особенных техниках. Плюс нужно учитывать, что очень долгий период высыхания

3 Лак

Составов много, все зависит от того, с какой целью используется лак.

В первую очередь лак нужен, для защиты поверхности работы и создания красивой поверхности, но есть несколько техник, в которых тоже используется лак, но специализированный.

1 Водный лак.

Представляет собой некую взвесь полимерных частиц в водной среде. После высыхания вода испаряется, оставляя на поверхности тоненькую нерастворимую пленку.

Сейчас большой выбор финишных лаков в художественных магазинах, но лак у нас расходуется в больших количествах, хороший финишный лак (который не липнет после высыхания) стоит дорого, поэтому я предпочитаю использовать водный лак из строительного магазина.

И здесь нужно учитывать несколько факторов.

У каждого лака есть такой показатель, как сухой остаток – это сколько материала остается на поверхности после того, как влага испаряется, та самая пленка, которая остается на работе. Например, сухой остаток 30% означает что из 100 грамм лака, нанесенного на поверхность, останется 30 г сухого остатка. И нужно понимать, что все, что добавляют производители в лак, остается в этой пленке. Именно поэтому нам не подходят лаки для саун, лаки с защитой от плесени и т.п.

Еще один показатель – цена. К сожалению, лаки стоимостью ниже 500 рублей категорически не подходят.

Недорогой лак просто не может дать пленку лака, которая нам нужна – он желтит, скатывается, сходит лоскутами, плохо шкурится.

Я предпочитаю работать лаком фирмы 3V3В конце покажу еще варианты, скорее всего что-то из этого есть в ваших магазинах.

Еще на что нужно обратить внимание – степень матовости.

Некоторые работы хороши в матовом исполнении, кроме того, техники состаривания изначально предполагают также матовую поверхность. Не может старинная вещь со следами потертостей быть глянцевой.

Степень матовости определяется количеством матирующих частиц, входящих в состав лака.

Чем их больше, тем более матовый эффект вы получите на работе. Каждый производитель указывает на банке степень матовости или глянца.

Лак 3V3 производится в трех видах – глянцевый, полуматовый и матовый.

Лак Kiva имеет несколько степеней матовости, который указывает на банке цифрами. Kiva 10 это глубоко матовый лак, Kiva 70 яркий глянец.

Еще можно встретить такие понятия как сатиновый и велюровый эффект. Велюровый это на финише матовая поверхность с легким блеском. Сатиновый – на финише глянец с легким матовым эффектом.

Очень хорошие отзывы о лаках:

Из недорогих лак фирмы ТЕКС наиболее подходящий

Лак наносим синтетической плоской кистью, обязательно влажной. Не мокрой. Намочили кисть, отжали пальчиками и набрали немного лака на край кисти и аккуратно растягиваем по поверхности.

Для защиты достаточно 1-2 слоев лака.

Если целью является идеально ровная гладкая поверхность, то минимум 9 слоев с промежуточным ошкуриванием каждого третьего слоя.

2 Аэрозольные лаки

Водный лак дает красивую глянцевую поверхность, но тот самый маслянистый, зеркальный блеск это только синтетические, не водные лаки. Кроме того, многие работы предполагают частое использование, например, подставки под горячее, хлебницы, короба на кухню под специи и поверхность требует дополнительной усиленной защиты. Синтетический аэрозольный лак прекрасно справляется с этим.

Я использую лаки двух фирм Глянцевый и матовый лак Bosny

И синтетический лак с сатиновым эффектом.

4 Текстурные пасты

Текстурная паста – это некая масса, которая держит объём после высыхания. Состав и структура может быть разной, в зависимости от того, что вы хотите получить в итоге.

Варианты применения

1 Загустить краску, придать более матовый эффект

2 Перенос узора на поверхность с помощью трафаретов

3 Имитационные техники – для создания структуры и фактуры дерева, металла, камня.

4 В живописи для создания интересной объёмной поверхности

5 Для рукотворного создания узоров, как альтернатива контурам.

Наносить можно мастихином, шпателем, плотной пластиковой карточкой, кистью или пальцами (последнее это уже сугубо индивидуально, если того требует задумка)

Пасты на водной основе, поэтому хорошо колеруются, можно замешать любой оттенок пастельных цветов (цвет шпатлевки работает как белый цвет и приглушает яркие оттенки) или окрасить в последствии, когда шпатлевка высохнет на работе.

Легко отмываются после работы (с трафарета, к примеру), не пахнут.

Выбор огромен поэтому мы всегда ориентируемся на свойства материала и на то, что нам нужно получить на работе.

Начнем с материалов из строительных магазинов

1 Шпатлевка по керамической плитке фирмы Semin

Эластичная, плотная, не имеет ярко выраженной зернистости, после просушки держит объём.

Наносить через трафарет удобно, паста легко заполняет самые мелкие детали, хорошо растягивается.

После просушки можно размыть, чтобы сгладить шероховатость и мелкие неровности. В качестве материала для создания трафаретного узора подходит идеально.

Имеет только декоративный эффект. Подходит для дерева, на стекле держится хорошо, но, если приложить усилие, можно снять, поэтому на плитку желательно нанести грунт по стеклу.

2 Шпатлевка по дереву фирмы Текс и axton

Эластичные гладкие пасты, после просушки слабо размываются. Объём держит слабо, оседает после высыхания.

Подходит для реставрации сколов, создания «бетонной» поверхности, фрески, в общем любой фактурной поверхности

3 Шпатлевка тонкозернистая фирмы Текс

Эластичная, достаточно хорошо держит объём. Легко шкурится и размывается после просушки. Желательно укрепить лаком (лакируем готовые узоры после просушки).

4 Шпатлевка фирмы Тиккурила

Очень хороший вариант шпатлевки фирмы Тиккурила.

Первая подходит для трафаретных узоров, для техник имитации различных поверхностей

Следующая шпатлевка очень легкая, пластичная подходит для техники 3 d декупажа. (рисунок на работе делает объемным).

Аналог этой шпатлевки продукт другой фирмы Джоби.

Очень лёгкая, напоминает очень мягкий пластилин, на ощупь зефирную глину. Подходит для техники 3D декупажа. В молды не подходит – после просушки трескается.

5 Шпатлевка фирмы Неомид для OSBплит, продается в Бауцентре.

Эластичная гладкая шпатлевка, после просушки размывается. Объём держит слабо, оседает после высыхания.

Подходит для реставрации сколов, создания «бетонной» поверхности, фрески, в общем любой фактурной поверхности

Эти материалы удобны в работе.

ВАЖНО! Шпатлевки не художественные материалы, их обязательно нужно укреплять.

Либо добавлять в состав ПВА, небольшое количество. Или обязательно наносить лак, который пропитает сухой узор и свяжет его.

В пластичную тонкозернистую шпатлевку можно добавить наполнитель (декоративный песок разной фракции, микробисер, минеральные добавки) и получить фактурную пасту разной степени грубости.

Для рисования объёмных узоров можно сделать смесь самостоятельно.

В равных пропорциях берем шпатлевку, ПВА и лак, тщательно размешиваем. Далее смотрим по консистенции – если густо, добавляем лак, если жидковато – шпатлевку. Смесь переливаем в тюбик с узким носиком и пробуем рисовать линию. Смесь должна выдавливаться легко, сохраняя при этом форму.

Загустить смесь можно и с помощью крахмала. Чтобы избежать растрескивания ПВА не перебарщиваем, и можно добавить 2-3 капли глицерина.

После работы с трафаретом, его обязательно промываем, не давая пасте засохнуть.

Художественные пасты

1 Пасты фирмы Таир

Рельефная паста тонкая.

Мягкая, пластичная, для трафаретного рисунка не подходит. Лучше всего подходит для имитационных техник на поверхности

Рельефная паста грубая.

Пластичная, держит объём, переносит любой тонкий узор трафарета.

2 Паста фирмы Сонет

Эластичная, гладкая легко наносится, хорошо колеруется. После высыхания превращается в плотную эластичную массу не растворимую в воде, и которая практически не шкурится.

Благодаря тому, что эта паста эластична, лучше всего подходит для так называемых гибких работ, – блокноты, обложки паспортов, холст.

Подходит для работы с невысокими молдами.

3 Паста «Пластика» фирмы lakkras.

Гладкая, легко наносится, переносит любой, даже очень тонкий рисунок.

После просушки хорошо шкурится, позволяя убрать неровности и пики. Хорошо тонируется акриловыми красками и пигментами.

4 Моделитная паста фирма Pro Art

Гладкая моделитная паста для создания декоративных и объемных эффектов.

Обладает густой консистенцией, тонируется акриловыми красками. Подходит для работы на стекле, держится достаточно крепко. Подходит для работы в различных объёмных техниках, имитации фресок, с трафаретными объемами, барельефной живописью.

5 Масса для лепки

Материал, который используется для создания объёмного декора. Своей пластичностью он напоминает пластилин, а после застывания становится очень твердым, как пластик. Другие названия – термопластика, пластика.

В зависимости от технических особенностей обработки и состава выделяют следующие виды полимерной глины.

Самоотвердевающая пластика.

Высыхает и твердеет на воздухе в течение нескольких часов (поэтому такую глину нужно хранить в герметичной упаковке, желательно в холодильнике).

Существует несколько видов

Тяжелая глина по своим свойствам сходна с природной. Для ее размягчения добавляют воду. После застывания края изделия могут крошиться, а его поверхность – пойти трещинами;

* Легкая глина быстро раскатывается до тонкого пласта и хорошо тянется;

* холодный фарфор белого цвета очень пластичный, его можно окрасить в различные оттенки;

* жидкая самоотвердевающая глина.

Это густой белый или полупрозрачный гель, в основном используется для создания одежды на глиняных фигурах.

Лоскут ткани пропитывают жидкой глиной и формируют на фигурке нужные предметы одежды. После застывания она принимает твердость пластика.

Плюсы самоотвердевающей глины:

* Долгий срок застывания – можно использовать при лепке или если нужно внести изменения в работу, это можно сделать в течении некоторого времени, пока глина сохнет

* Нет необходимости замешивать массу самостоятельно

* Размягчить пластику можно обычной водой;

* Подходит для лепки крупных элементов.

* Можно использовать при работе с готовыми молдами

* Можно окрашивать в любой цвет

Недостатки самоотвердевающей глины

* Не подходит для мелких деталей.

* Усадка при сушке

* Цвета после просушки становятся светлее.

* Некоторые самотвердеющие глины хрупкие после просушки.

Керрапласт.

Доступная, продается в любом художественном магазине. Хорошо лепится, разминается водой. При высыхании может деформироваться и потрескаться. Легко ломается.

Зефирная глина

Мягкая глина на основе целлюлозы, очень легкая. Тонко раскатывается, пластична, податлива, можно использовать для лепки мелких деталей. Можно тонировать и окрашивать.

Только в качестве декора, хрупкая. Дает усадку при высыхании. После просушки остается эластичной, ее можно изогнуть и использовать на округлых поверхностях. Не крошится

Вариантов много, разные производители.

Перед окрашиванием материалами на сольвентной основе необходимо защитить грунтом или одним слоем акриловой краски.

Глина DAS

Менее пластична, легко лепится, после просушки более крепкая к механическим воздействиям. Подходит для работы с молдами, не подходит для работы с мелкими деталями и завитками при ручной лепке.

Незначительная усадка при высыхании. После просушки не эластична, поэтому форму придаем до просушки (прикладываем к работе и оставляем в таком виде на просушку).

Можно окрашивать или лакировать.

Запекаемая глина

Отвердевает при высокой температуре, более 100°C, поэтому для финишной обработки потребуется хорошая духовка. (Точная температура указана на упаковке в описании).

Изделие получается очень прочным, с ровной плотной поверхностью.

Плюсы:

* Можно покрасить в любой цвет, краска отлично наносится и крепко держится;

* при высыхании цветная глина сохраняет сочность красок; подходит для лепки мелких и сложных элементов.

Минусы:

* Необходимость запекания в духовке при определенной температуре

* Мелкие недочеты в работе исправить уже нельзя.

* На запекаемую глину легко садятся соринки и пыль, поэтому лепить можно только в перчатках и на чистой рабочей поверхности.

Craft Clay.

Наиболее крепкая в этом ряду полимерных масс для лепки. Устойчива к механическому воздействию после запекания.

Стойкая, после просушки немного эластична, не крошится, устойчива к механическим воздействиям. Можно изогнуть, если нагреть феном или в горячей воде.

Плотная, не имеет пор, необходимо грунтовать перед окрашиванием.

Древесная пульпа

Это смесь древесной пыли с полимерами, внешне похожа на пластилин. В состав входит ацетон. Пластична, после высыхания легкая и внешне похожа на деревянные элементы.

Быстро сохнет, при нагревании можно изогнуть. Размягчается ацетоном. Удобнее всего работать с молдами. Дает усадку после просушки

Устойчива при механическом воздействии после просушки. Легкая, подходит в качестве мебельного декора.

Перед окрашиванием можно не грунтовать. После просушки принимает жесткую форму, но, если нагреть феном, можно изогнуть. Если есть необходимость, можно шкурить.

6 Морилки

В нашей работе в основном используются водные и спиртовые морилки и пропитки. Об этом и поговорим.

Морилка – это средство для обработки дерева и придания ему различных оттенков с сохранением структуры и фактуры волокна. Пигмент проникает в волокно и окрашивает его. Из-за того, что дерево имеет неоднородное строение – есть мягкие волокна, есть твердые, рисунок дерева проявляется более четко. Особенно красивый рисунок у хвойных пород деревьев сосны, лиственницы, ели.

Плюс морилки хороши в техниках старения, особенно водные, благодаря свойству мигрировать сквозь последующие слои краски.

ВАЖНО! Морилки разных фирм могут отличаться по оттенкам. Обязательно делаем выкрасы на той поверхности, с которой планируем работать (с фанерой, то на фанере, с сосной. Значит на сосне)

Чем наносить морилки не принципиально, подходят кисти синтетика или щетина, подходит мелкопористая губка.

Учитывайте, что морилки быстро выгорают на солнце, поэтому для работ, которые будут находиться на улице не подходят.

Водные морилки

Пигмент проникает глубоко в структуру дерева, не нарушая его структуру. Не имеет запаха, разводится водой.

Так как основа водная, морилка поднимает ворс, сохнет 2-3 часа.

Так как дерево имеет неоднородную структуру – твердые и мягкие волокна – морилка окрашивает деревянную поверхность неоднородно, проявляя рисунок дерева.

Тонированное дерево

Брашированное и тонированное дерево

Я в работе использую морилки нескольких фирм.

1 Новыбытхим.

Недорогая морилка, есть хороший выбор древесных оттенков. Пигмент хороший, тонирует с первого слоя, хотя для придания глубины лучше 2-3 слоя. Морилки можно смешивать и тонировать акриловыми красками.

Главный минус – оттенок может меняться в зависимости от партии. К примеру, палисандр может быть с фиолетовым отливом, а в другой бутылке с красноватым. Неудобно, если нужно повторить работу, или сделать комплект из нескольких предметов, а морилки мало.

2 Радуга

Недорогая морилка, очень сильный, красивый пигмент, яркий цвет дает даже с одного нанесения. Главное перед тонировкой тщательно перемешать.

Недостаток один – очень маленькая линейка цветов, всего четыре (орех, дуб, сосна, махагон).

3 Бейц Морилка фирмы Дейли Арт

Это из линейки художественных морилок. Очень яркие оттенки, сильный пигмент, который хорошо мигрирует, поэтому эти морилки использую для техник старения.

Из минусов дороговато.

У них есть интересная белая морилка, дает необычный эффекты, но с ней нужно приноровиться работать. При нанесении морилка прозрачная, белесый цвет проявляется при высыхании.

4 Лотек

Очень слабый пигмент, полупрозрачная морилка, которая не даст ярких цветов. Я использую редко, только если нужно создать эффект состаренного дерева на фотофонах – темные цвета приглушают яркость дерева.

Водные морилки наносить лучше всего кистью щетина, она берет небольшое количество морилки и хорошо отдает. Тонируем сразу всю поверхность, так как если дать высохнуть на половине, границу будет хорошо видно.

Примеры работ с морилками

Водные пропитки

Редко используемый в декупаже материал, но мне нравится эффект от работы с пропиткой.

Я использую пропитку фирмы Дюфа

Внешне пропитка напоминает очень густой кисель. Быстро сохнет, не имеет запаха, кисти отмываются водой. После высыхания воднерастворима.

Сохнет очень быстро, дает красивый цвет, подчеркивает рисунок волокна. Благодаря составу можно использовать для тонировки и выделения уголков. Когда в середине более светлый цвет, который к краям становится темным – это очень красиво смотрится на работах.

Сохнет очень быстро, поэтому для внутренних сторон заготовок нужно работать быстро, не допуская, чтобы пропитка попала на другие стороны, есть риск что пятна нельзя будет убрать.

Наносить можно губкой, кистью, тряпкой и сразу же растирать, убирая излишки.

В строительном магазине можно купить бесцветную пропитку и затонировать в нужный цвет.

Вот пример работы с использованием пропитки:

Спиртовые морилки

Я использую концентраты художественных спиртовых морилок. Которые при необходимости разбавляю спиртом или ацетоном.

Основное свойство, как и у водных морилок – тонировка древесины. Но есть ряд нюансов

Спиртовая морилка разбавляется только спиртом или ацетоном (морилки некоторых фирм можно разводить водой), имеет легкий запах, который быстро выветривается. Не поднимает ворс, не мигрируют после высыхания, пигмент не проникает слишком глубоко, так что эффекты потертости выполнить проще. Выгорает на солнце, но не так быстро, как водная морилка. Еще один плюс – можно затонировать поверхность, закрытую одним слоем лака. Иногда это очень удобно.

Фирм, которые предлагают спиртовые морилки много, я использую морилки фирмы ОРА,

Pragma Gold, SMART и ProArt.

Еще один несомненный плюс – спиртовые морилки бываю совершенно разных оттенков. Не только древесные, но и нежные шебби, яркие цвета.

Вот пример использования спиртовой морилки «Бирюза»:

Кроме того, спиртовые морилки хороши в технике имитации ржавчины и окислов.

7 Битум и его вариации

Связующим компонентом, лежащим в основе любого битумного состава, является естественно битум.

Мы знаем битум как твердое вещество, которое имеет черный цвет или один из его оттенков.

Битум бывает природный и нефтяной

Природный существует в природе сам по себе, его добывали использовали для гидроизоляции, защиты и тонировки.

Добывается сложно, дорогостоящий процесс переработка. Поэтому материалы на природном битуме дороги и не сильно распространены.

Искусственно полученный, нефтяной битум. Он также разделяется на

Строительный –И здесь производитель не сильно заботится об экологичности.

Художественный – Более тонкая очистка, нетоксичные растворители. Естественно, стоимость такого лака дороже строительного.

В декоре битумные составы в основном используют для техник состаривания, при работе с поталью, чтобы приглушить яркость, для тонировки дерева. Цвет темно коричневый, разные составы могут отличаться в оттенках от коричнево рыжего до почти черного.

Существует пять основных битумных составов – битум, битумный лак, битумная патина, битумный воск и масляный битум.

Битум

Плотный, вязкий раствор на основе растворителя (уайт-спирит), изначально создан мастерами золочения для патинирования и эффектов состарености. Постепенно перекочевал в художественные техники.

Может быть использован в

1 техниках состаривания

2 при работе с поталью

3 для деликатной, легкой тонировки краев работы

4 в технике имитации старого серебра

5 в технике полихромии

Битум жидкий Ferrario La Doratu

Профессиональный материал, смолы, входящие в состав максимально очищены от примесей.

Фракция жидкая, как густой кефир, легко наносится хорошо растягивается. Дает полупрозрачную, мягкую пыльку на поверхности, на потали (золото и серебро) придает красивую глубину.

Дорогой материал, но для новичка наиболее подходящий в работе.

Берем мелкопористую губку – косметический спонж или мебельную губку, набираем минимум битума и легкими движениями проходим по поверхности, наносим минимум, как пыль, движения частые, чуть касаясь поверхности. Лучше пройти один раз, подсушить и пройти второй, третий раз. Постепенно наслаивая и усиливая яркость винтажного налета.

Точно также можно затонировать поталь, добавить сложности и глубины. Наносим поталь, защищаем ее шеллаком. Сушим. Затем кисточкой наносим битум и аккуратно снимаем излишки мягкой тканью. Битум остается в глубине рельефа, подчеркивая красоту выступающих частей.

Излишки можно снять Уайт спиритом. Так же можно «приоткрыть» поталь, пройдя тряпочкой, смоченной в Уайт спирите по самым выступающим частям объёмного узора. Смотрится очень красиво.

Битум для золочения IDEA Maimeri

Плотный, темный раствор на основе уайт-спирита, используется в технике золочения, для придания сусальному золоту античного вида, за счет легкого приглушенного тона золота.

Готов к применению, при загустении может быть разбавлен Уайт-спиритом. Наносится кистью, далее растирается мягкой тканью. Сохнет несколько часов.

Для защиты используем спиртосодержащий лак (шеллак).

Кроме этого, этот битум можно использовать для мягкой тонировки краев. Работаем по подготовленной, лакированной поверхности.

Излишки можно убрать прозрачным воском.

Битумный лак

Это жидкий немного вязкий раствор темно-коричневого цвета на основе растворителя, в состав входит битум, и некие сиккативы, которые предназначены для того чтобы лак быстрее высох, и чтобы образовалась плотная защитная пленка на поверхности.

Битумный лак применяется для создания эффекта состаривания на любых поверхностях. Это декоративный лак и чаще всего используется как покрывной поверх красочного слоя.

Может применяться и на рельефной поверхности, например, как багет или лепнина, а может на окрашенной мебели или картине.

Битумный лак фирмы Таир.

Это смесь смолы и растворителя (Уайт спирит, скипидар и т.п.). Очень яркий, почти агрессивный материал, работать нужно с осторожностью, но и результат получается очень интересный.

Используем для

1 Тонировки

2 Эффектов старения

3 Выделения рельефа

По окончании работы обязательно перекрываем лаком. Оставляем на просушку 2-3 часа и закрываем водным лаком.

Если оставить на просушку на 48 часов, можем закрыть неводным лаком.

Для тонировки и эффектов состаривания наносим битумный лак на поверхность и сразу стираем излишки. Такую технику используем с осторожностью, этот материал очень цепкий, насыщенный. Лучше всего этот вариант патинирования использовать со свежим битумным лаком и по лакированной поверхности.

Смыть излишки можно уайт-спиритом или сухой тряпкой (это если сразу стирать, свежий слой битумного лака).

Только учитывайте, что растворитель также агрессивно относится и к лаку, и к акриловым краскам. Интересная техника, но к ней нужно приноровиться.

ВАЖНО! Работаем только по лакированной поверхности!

Второй вариант – наносим палочкой немного битумного лака на губку.

Немного сбиваем – так, чтобы на губке оставался минимум битумного лака, он должен давать ‘эффект легкой пыли на поверхности.

Аккуратно, плавными движениями, чуть касаясь поверхности, проходим по краю рабочей поверхности, создавая имитацию чуть потемневшего от времени, состаренного края.

ВАЖНО! Битумного лака на губке должно быть минимально.

Оставляем на просушку на 12-24 часа и закрепляем с помощью шеллачного лака или аэрозольного лака. Так как сам по себе битумный лак очень долго на ощупь чуть подлипает. Неводные лаки используем только после полной просушки материала (48 часов)

Еще один вариант использования – тонировка по потали, чтобы приглушить яркость и дать эффект состаренного, чуть потемневшего от времени золота.

Либо тонировка объёмной поверхности, когда битумный лак в результате остается в глубине рельефа, приглушая при этом основной цвет работы. Выглядит это словно пылька забилась в глубину узора. А сама поверхность чуть потемнела, потускнела от времени.

Разбавленный битумный лак (Уайт спиритом) наносим на поверхность и сразу вытираем излишки. Материал, который останется в глубине, подчеркивает рельеф.

Битумным лаком можно красиво затонировать дерево, получается красивая поверхность.

Хорошо проявляет себя в технике битум + тальк.

Недорогой материал, но к нему нужно приноровиться. Если вы только начинаете творить в декупаже, справиться с ним будет сложно. Для эффекта состаренной поверхности можно приобрести и потренироваться.

Если на ваши работы предполагается легкая тонировка или вы работаете со светлыми поверхностями, обратите внимание на жидкий битум фирмы Феррарио.

Повторюсь – поверхность тонированную битумным лаком сушим 24-36 часов и закрываем шеллаком или аэрозольным синтетическим лаком.

Неводные лаки используем только после полной просушки материала (48 часов)

Либо воском, но это уже финишное покрытие, по воску ничего наносить нельзя.

Битумная патина.

Жидкий материал темно-коричневого цвета. В составе присутствует битум и растворители.

Патина не дает пелёночку, быстро сохнет. Очень жидкая, благодаря чему легко проникает в рельеф и создает тот самый эффект состарености, припыленности, который мы так любим в патинах.

Патина используется

1 в техниках старения

2 Для выделения рельефа

Работаем по лаку! В противном случае скорее всего будут пятна и неровное окрашивание

Патина Idea Patina №710 битум

Густая темная жидкость, с помощью которой можно придать поверхности потемневший "старинный" вид или подчеркнуть рельеф, оставив битум во впадинах или трещинах.

Можно использовать для тонировки дерева, эффекта винтажной, состаренной поверхности и в качестве затирки трещинок при создании кракелюра.

Состаренную битумной патиной поверхность следует покрыть защитным лаком через 24-36 часов, после полного высыхания. Кисти от битумной патины можно отмыть уайт-спиритом или льняным маслом.

ВАЖНО! Уайт спирит используем не дешевый из строительного магазина, такой растворитель зачастую имеет много примесей, которые могут испортитЬ работу.

Античная патина Borma Wachs

Жидкий материал, полупрозрачный. Хорошо наносится, растушевывается. Благодаря тому, что патина жидкая, сохнет очень быстро, дает мягкую, полупрозрачную пыльку на поверхности.

Можно тонировать окрашенное и неокрашенное дерево, лакированное дерево, рельефный рисунок жидкость затекает во все трещинки и подчеркивает рельеф дерева.

Наносим на поверхность и сразу снимаем металлической ватой или наждачной бумагой 400-600.

Сушим 10-12 часов и закрываем аэрозольным лаком или водным лаком.

Сходная по свойствам

Если поверхность затонированная битумом вам не понравилась, битум можно снять с помощью Уайт спирита.

ВАЖНО! Слой под битумом должен быть закрыт лаком, который хорошо просох.

Набираем немного уайт-спирита, снимаем битумный слой и ждем, пока поверхность высохнет. Только после этого наносим второй слой (если есть необходимость).

В противном случае есть риск получить пятна – часть битума ляжет на сухую поверхность, часть на непросохший Уайт-спирит. Как результат – неравномерная тонировка.

Битумный воск

Вязкий материал, в состав которого входит воск и растворители, но основой является воск.

Является финишным покрытием.

Используется

1 в техниках старения

2 Для выделения рельефа

Можно работать по незащищенной поверхности. Дает мягкий патинирующий эффект.

Излишки снимаем бесцветным воском.

Битумный воск ProArt

Благодаря составу является финишным этапом в работе. Тонирует и патинирует наиболее деликатно, мягко. Наносить можно на чистое дерево или на залакированную поверхность.

Прекрасный вариант воск фирмы Либерон, цвет «Мореный дуб»

Набираем немного воска на мягкую тканевую салфетку, чуть сбиваем о бумагу и аккуратно, нежно проходим по работе.

При необходимости, если вам покажется, что эффект очень сильный, можно лишнее снять прозрачным воском. Полностью убрать битумный воск с помощью прозрачного нельзя, но прозрачный воск смягчает резкость тонировки, убираете излишки.

По не защищенной лаком поверхности лучше напрямую не носить битумный воск, иначе можно получить грязные пятна. Наносим слой прозрачного воска, затем можно и битумным поработать.

На воск лак не ложится, но если нанести очень тонкий слой воска, оставить на просушку на 2 дня, то поверхность возможно закрыть слоем лака.

Бесцветный воск можно затонировать, если смешать 1:1 бесцветный воск и битум.

Масляный битум.

Дорогой редко используемый материал, более подходящий к масляным краскам.

Используется как воск (долго сохнет)

Для затирки кракелюрных трещин (но можно заменить масляной краской)

8 Кракелюрный лак

Кракелюр (франц. craquelure) – это маленькие трещины, которые появляются на картинах в процессе старения.

Для нас, декораторов трещинки на работе – это красивый эффект старины, а для художников прошлых столетий это всего лишь нарушенная технологии.

Раньше художники при написании картин старались подбирать состав материалов так, чтобы как можно дольше сохранить свою картину от появления "паутинок". Современные художники и декораторы напротив, считают этот "эффект старины" очень красивым, поэтому научились искусственно состаривать поверхности.

Для этого используются специальные кракелюрные лаки, который при высыхании образуют трещины. Таким образом, можно состарить какое угодно изделие – будь то посуда, керамические горшки, настенные панно, рамочки для фотографий, шкатулки и многое другое.

Покрытие может трескаться совершенно по-разному, поэтому у декораторов есть два материала – одношаговый и двухшаговый кракелюрный лаки

В чем отличие одношагового и двухшагового кракелюра?

Одношаговый кракелюрный лак

Одношаговый (однокомпонентный) кракелюрный лак это одна баночка с лаком, который наносится между слоями красок и растрескивает верхний слой краски. Т.е. одношаговые кракелюры имитируют растрескавшуюся краску.

Остальной декор (картинки, рисунок) наносятся поверх готовых трещинок.

Работать с одношаговым кракелюрным лаком интересно, главное знать, как работает сам механизм появления трещин.

Схема нанесения простая. Наносим первый, нижний слой краски – она будет проглядывать сквозь трещинки. Затем наносим одношаговый кракелюр, подсушиваем и наносим краску основного цвета.

За счет разности поверхностного натяжения разных средств кракелюрный лак разрывает верхний слой краски и появляются трещины. Хорошо сушим, а далее работаем как требует работа – лак или картинка, или салфетка.

Техника несложная, но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать.

*Наносить краску на кракелюрный слой нужно сразу, за один раз и повторно кистью или губкой поверхность не трогать. Трещинки образуются практически сразу, и новая порция краски их просто закроет.

*Очень важна консистенция красок – не жидкая и не очень густая, чтобы краска не поплыла, а кракелюрный лак смог растрескать слой краски.

*Краску наносить равномерно, без сильного нажима

Рисунок и характер трещин зависит от нескольких факторов:

*Толщина слоя лака и толщина слоя верхней краски.

Толстый слой лака и краски дают широкие и глубокие трещины.

*Чем наносить верхний слой краски.

Кисть в итоге дает геометрически ровные трещинки, губка дает мелкие трещинки-сеточку, которая «ползет» во всех направлениях.

*Рисунок трещин зависит от того как наносили краску – в каком направлении нанесли краску, в том же направлении будут трещины.

*Фирма-производитель материалов. На этикетке очень часто пишут или добавляют картинку, как будет выглядеть поверхность в итоге.

Я использую кракелюрный лак фирмы Plaid и Дейли арт. Оба производителя ушли с нашего рынка, так что можно экспериментировать с другими фирмами.

Кроме того, я использую кракелюрный лак, который покупаю в Леруа Мерлен. Большая банка, поэтому тут стоит решить для себя, какой лак вам лучше подойдет по стоимость и по объёму.

Одношаговый кракелюр ProArt.

Основа водная.

Важный плюс – этот кракелюр позволяет наносить повторно краску по одному и тому-же месту несколько в течении нескольких минут. Можно работать с тонким слоем структурной пасты, клей достаточно сильный, чтобы ее растрескать.

Алгоритм нанесения одношагового кракелюра:

1. Нанести фоновый нижний слой. Полностью просушить.

2. Нанести состав кракле

3. Полностью просушить

4. Нанести краску светлых тонов или структурную пасту

Чем тоньше слои, тем меньше трещины, чем толще, тем крупнее трещины.

ВАЖНО! Краски-металлики не трескаются, их можно использовать только в качестве подложки.

На финише закрываем поверхность водным лаком.

Двухшаговый кракелюрный лак

Двухшаговый (двухкомпонентный) кракелюр – это трещины в слое лака на уже готовом изображении.

В отличие от однокомпонентного кракелюра, где мы пользуемся одним составом (одним компонентном, одним шагом) и получаем трещины в слое краски, проявляя нижний слой, двухкомпонентный кракелюрный состав, как видно из названия, состоит из двух разных баночек, двух компонентов, которые наносятся на работу друг за другом и дают сеточку трещин поверх готовой работы – так, как будто лак на старинной работе потрескался от времени.

При этом верхний слой лака трескается прозрачно, поэтому, чтобы трещины были хорошо видны, мы проявляем их различными затирками.

Двухшаговый кракелюр является финишным декором, т.е. делается в самом конце работы уже поверх расписанной, окрашенной или декорированной поверхности.

ВАЖНО! Поверхность изначально подготавливаем, выравниваем нашими обычными водными лаками. Стекло обезжириваем. Пластик закрываем грунтом (подходит неводный Otex).

Алгоритм работы с двухкомпонентным кракелюрным лаком

1 Работаем по лакированной поверхности.

2 Первый шаг наносим ровно, мягкой кистью. Не пересушиваем. (Если пересушили, забыли – наносим повторно)

3 Второй слой наносим после просушки первого слоя (не пересушиваем)

4 Затираем, проявляем трещинки. Используем неводные материалы – сухой пигмент, пастель (натираем лезвием), пурпурин, пасты металлик, восковые патины, масляная краска (сушим 48 часов, поверх неводный лак), битум.

5 Закрываем спиртовым лаком (шеллак). Можно использовать неводный лак.

ВАЖНО! В качестве затирки не используем водные материалы!

Рассмотрим несколько вариантов от разных производителей

1 Двухкомпонентная пара фирма ProArt «Итальянский»

Полный аналог итальянского производителя лака фирмы Maimeri 678-688, только достаточно дешевле.

Дает красивые, глубокие тонкие трещины

Первый шаг – лак на сольвентной основе. Дает патинирующий, винтажный эффект, поэтому при работе с белыми поверхностями нужно это учитывать.

Наносим мягкой кистью. Лак густой, имеет желтоватый оттенок. Наносится плотно, ровным слоем (не лужи, но и не растягиваем до полусухого)

Как вариант – можно наносить губкой, растягивать по поверхности.

Кисти отмываем уайт-спиритом. Слой сохнет примерно час.

Второй шаг наливаем, растираем по поверхности.

ВАЖНО! При покупке обязательно уточняйте какой лак вам нужен – одно- или двухкомпонентный.

2 Двухкомпонентная пара фирма Cadence Crackle Varnish

Похож на итальянский

Подходит для работ на светлой поверхности, на стекле (обратный декупаж). На стекле сцепление хорошее, можно пропустить этап грунтовки.

Сохнет быстро, позволяет сушить себя феном.

Первый шаг жидкий, имеет белый цвет, который после высыхания становится прозрачным.

Наносим мягкой синтетической кистью, растягиваем тонким ровным слоем. Сушим полностью, пока не исчезнет белесость.

Второй шаг немного густоват, наливаем немного и растираем пальчиками по поверхность.

Толщина слоя определяет толщину трещин. Тонкий слой – тонкие трещинки, толстый слой – крупные трещинки. Феном сушить нельзя.

Закрываем спиртовым лаком (шеллак)

3 Двухкомпонентная пара фирма Creall Cracklle

Состав позволяет использовать и как одношаговый, и как двухшаговый кракелюрный лак.

В качестве однокомпонентного:

1.Декорируемую поверхность подготавливаем как обычно в зависимости от того что это стекло или дерево.

2.Наносим слой контрастной краски, которую хотим видеть в трещинках. Даем ей полностью высохнуть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.